19? 
de  l’Académie  de  Saint-Pétersbourg', 
19$ 
eines  GO-mal  vergrössernden  Mikroscopes  auch  vanadinsaures 
Kupfer  als  Gemengtheil  erkannt  wurde,  fand  man  bei  der 
Analyse  0,53  p.  C.  Vanadinsäure;  in  einem  andern  Kupfer- 
sandsteine wurde  gar  kein  Vanadin  aufgefunden.  Das  bei  der 
Schmelzung  der  Permschen  Erze  erhaltene  kupferige  Roh- 
eisen, welches  Schub  in  als  so  hart  beschreibt,  dass  sowohl 
Instrumente  aus  Gussstahl  als  auch  aus  demselben  Roheisen 
bei  Versuchen  daraus  einen  Cylinder  zu  drehen,  sogleich  un- 
brauchbar wurden,  und  dass  nur  spitze  Rruchstiicke  der  letz- 
teren eine  kurze  Zeit  lang  dazu  brauchbar  waren,  fand  er  fol- 
gendermaassen  zusammengesetzt: 
Kohlenstoff 3,03 
Vanadin 1,99 
Kiesel.  ........  2,51 
Kupfer 12,64 
Eisen 75,97 
Aluminium 0,89 
Magnium 0,78 
Calcium 0,95 
98,76  " 
Das  mit  dem  kupferigen  Roheisen  gleichzeitig  erhaltene 
Schwarzkupfer  fand  Schub  in  zusammengesetzt  aus: 
Kohlenstoff 0,94 
Vanadin 1,21 
Kupfer 90,52 
Eisen 6,17 
98,84 
In  zwei  verschieden  zusammengesetzten  Schlacken  fand  er 
einen  Gehalt  von  1,57  und  1,30  p.  C.  Vanadinsäure,  und  in 
verschiedenen  anderen  Produkten  ergab  sich  ebenfalls  ein, 
obwohl  bedeutend  geringerer  Gehalt  an  Vanadin. 
Durch  diese  Untersuchungen  war  also  in  den  Permschen 
Hüttenprodukten  eine  reiche  Quelle  von  Vanadin  entdeckt 
worden,  und  diess  veranlasste  mich,  mir  durch  die  Akademie 
der  Wissenschaften  vom  Rergdepartement  eine  grössere  Quan- 
tität des  obenerwähnten  kupferigen  Roheisens  zu  erbitten, 
welches  mir  das  zweckmässigste  Material  zur  Darstellung  von 
Vanadinpräparaten  zu  sein  schien.  In  Folge  dieser  Ritte  er- 
hielt ich  drei  Pud  eines  solchen  Roheisens,  mit  der  Remer- 
kung  jedoch,  dass  der  Vanadingehalt  desselben  jetzt  im  All- 
gemeinen bedeutend  geringer  sei  als  der  von  Schubin  ge- 
fundene; dieses  habe  ich  nun  zu  Vanadinpräparaten  verar- 
beitet, und  will  jetzt  die  zur  Publikation  reifen  Resultate  mei- 
ner Arbeit  mittheilen,  mir  vorbehaltend,  später  noch  einmal 
weitläufiger  auf  die  Vanadinsalze  zurückzukommen. 
Das  Roheisen  wurde  mit  verdünnter  Schwefelsäure  digerirt, 
wobei  sich  die  Stücke  desselben  unter  Auflösung  des  Eisens 
allmählig  mit  einem  körnigen  Ueberzuge  bekleideten,  auf  wel- 
chen die  Schwefelsäure  keine  weitere  Einwirkung  ausübte, 
und  welcher  sich,  besonders  wenn  er  eine  gewisse  Dicke  er- 
reicht halte,  entweder  von  dem  Roheisen  selbst  ablöste,  oder 
doch  sich  leicht  davon  trennen  liess.  Diese  Rinden,  welche 
nicht  das  Ansehen  eines  von  der  Säure  zurückgelassenen  Ske- 
lettes hatten,  sondern  mehr  in  Folge  einer  Reduktion  von  be- 
reits in  Auflösung  übergegangenen  Substanzen  entstanden  zu 
sein  schienen,  erwiesen  sich  bei  der  Untersuchung  als  sehr 
vanadinreich,  während  die  Auflösnng  keinenfalls  so  viel  Va- 
nadin enthielt,  dass  es  lohnend  gewesen  wäre  sie  noch  weiter 
darauf  zu  bearbeiten.  Die  letztere  wurde  daher  nicht  weiter 
beachtet,  und  eben  so  wenig  wurde  das  nach  der  vollendeten 
Auflösung  des  Eisens  in  bedeutender  Menge  zurückbleibende, 
dem  Roheisen  mechanisch  eingemengt  gewesene  metallische 
Kupfer  einer  weiteren  Rearbeitung  unterworfen. 
Die  körnigen  Rinden,  welche  ihres  geringen  Zusammenhan- 
ges wegen  beim  Trocknen  grösstenlheils  zu  einem  groben 
Pulver  zerfallen  waren,  wurden  zur  Ausziehung  des  Vanadins 
mit  Salpeter  behandelt.  Ich  verfuhr  dabei  so,  dass  ich  sie  mit 
ihrem  gleichen  Gewichte  von  Salpelerkrystallen  gemengt  in  ei- 
nem eisernen  Löffel  erhitzte;  dabei  stellte  sich  mit  dem  Anfänge 
des  Schmelzens  des  Salpeters  eine  lebhafte  Einwirkung  ein, 
es  entstand  ein  starkes,  durch  Entwickelung  rother  Dämpfe 
hervorgebrachtes  Aufblähen  der  Masse , und  die  Erhitzung 
war  dabei  so  stark,  dass  alles  in  heftiges  Glühen  gerielh,  wel- 
ches eine  weitere  Erhitzung  zur  Vollendung  der  Einwirkung 
kaum  nöthig  machte.  Die  auf  diese  Weise  erhaltene  halb  ge- 
schmolzene Masse  wurde  nach  dem  Erkalten  mit  Wasser  aus- 
gezogen und  aus  der  filtrirten  Lösung  das  Vanadin  durch  Sal- 
miak als  vanadinsaures  Ammoniak  gefällt.  Das  im  Wasser 
ungelöst  gebliebene  gab  bei  einer  zweiten  Rehandlung  mit 
Salpeter,  wobei  die  Erscheinungen  begreiflicherweise  ganz 
anders  waren,  nur  noch  einen  geringen  Rückhalt  an  Vanadin 
zu  erkennen,  die  ersten  Schmelzungen  aber  lieferten  eine  rei- 
che Ausbeute,  und  ich  erhielt  mehr  als  ein  Pfund  rohes  va- 
nadinsaures Ammoniak. 
Das  so  erhaltene  vanadinsaure  Ammoniak  ist  jedoch  keines- 
weges  rein,  sondern  namentlich  mit  Kieselerde  verunreinigt, 
welche  mit  in  die  daraus  zu  bereitende  Vanadinsäure  über- 
geht, und  aus  dieser,  wie  Rerzelius  angiebt,  nur  durch 
Fluorwasserstoffsäure  vollständig  entfernt  werden  kann.  Da 
jedoch  das  Arbeiten  mit  Fluorwasserstoff  immer  höchst  un- 
angenehm ist,  so  habe  ich  mich  bemüht  eine  andere  Methode 
zur  Darstellung  reiner  Vanadinsäure  aufzufinden,  um  so  mehr, 
da  ich  auch  die  Darstellung  der  Säure  aus  reinem  Ammoniak- 
salze durch  Rösten  und  Glühen  sehr  schwierig  fand,  w'enn  ich 
einigermaassen  erhebliche  Quantitäten  in  Arbeit  nahm.  Im- 
mer wurde  dabei  ein  Theil  der  Säure  reducirt  und  beim  Er- 
kalten der  geschmolzenen  Säure  bildeten  sich  zwar  zuerst 
schöne  strahlige  Krystalle  von  Vanadinsäure,  allein  sie  wurden 
stets  von  einem  anderen,  erst  später  fest  werdenden  krystalli- 
nischen  Producle  verunreinigt  und  umlagert,  von  welchem 
ich  sie  durch  mechanische  Mittel  nicht  zu  trennen  vermochte. 
Reine  Vanadinsäure  erhielt  ich  auf  folgende  Weise.  Ich 
stellte  mir  zuerst  krystallisirtes  zweifach-vanadinsaures  Salz 
dar,  gleichviel  ob  mit  Kali,  Natron  oder  Ammoniak  als  Rasis, 
und  versetzte  die  heisse,  ziemlich  concentrirle  wässrige  Auf- 
lösung desselben  allmählig  mit  Salpetersäure;  dabei  schied 
sich  ein  braunrother,  voluminöser,  flockiger  Niederschlag  ab, 
* 
